14 
F, Beyschlag und P. Knuscn, Die Nickelerzlagerstätten 
auflassen, die Aggregate kleiner Magneteisenkrystalle dagegen 
dürften bei der Serpentinisiernng entstandene Zersetzungsprodukte 
darstellen. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein Teil des als Magneteisen 
bestimmten Erzes Chromeisen ist, ein exakter Beweis hierfür konnte 
aber nicht geführt werden. 
Im großen und ganzen besteht also das Serpentingestein von 
Frankenstein aus einer Serpentingrundmasse mit Resten von Olivin, 
meist reichlichem Aktinolith und Magneteisen. 
Man kann mehrere Arten von Serpentin unterscheiden, 
nämlich den gewöhnlichen mehr oder weniger verfilzten Faserser¬ 
pentin, welcher ursprünglich beim Serpentinisierungsprozeß ent¬ 
steht, und Umlagerungsformen, die durch die Tätigkeit des Wassers 
auf Spalten gebildet wurden (Fig. 10). Die Mächtigkeit der Spalten¬ 
füllungen schwankt zwischen mikroskopischer Feinheit und mehre¬ 
ren Zentimetern. Dieser Spaltenserpentin ist meist parallelfasrig 
angeordnet, häufig derart, daß in der Mitte der Gänge ein feiner 
Kanal erkennbar ist, zu dessen beiden Seiten die Fasern senkrecht 
stehen. Hier liegt also Chrysotil vor. In den Fällen, wo die mikro¬ 
skopisch feinen Chrysotiläderchen in größere Faserserpentinflächen 
einmünden, ist der Unterschied zwischen beidan fasrigen Bildungen 
besonders charakteristisch; die Gangausfüllung ist parallelfasrig; die 
Flächen bestehen aus einem Aggregat sich kreuzender Faserbündel. 
Als Pikrolith bezeichnet man eine andere Varietät fasrigen 
Serpentins. Er wird von Breithaupt 1 ) geschildert als ein Mineral 
mit versteckt zart konzentrischfasriger Textur und einer zwei¬ 
fachen Absonderung, nämlich einer konisch- und einer wellenförmig- 
schaligen. Hausmann gibt an, daß er teils gleichmäßig, teils aus¬ 
einanderlaufend zart und mehr oder weniger versteckt fasrig ist. 
Der Bruch ist langsplitterig. Er ist sehr ähnlich dem Metaxit, 
jenem schwach seidenglänzenden, kantendurchscheinenden, grün¬ 
lich-weißen Mineral, »mit gleichlaufend oder unter einem spitzen 
Winkel auseinanderlaufend, sehr zart fasrigem Bruch, der zuweilen 
ins Dichte überzugehen scheint« 1 ). 
0 Breithaupt, Schweigg. N. Jahrb. Chem. Phys. 1831, Bd. III, S. 276; 
Charakt. Min. Syst. 1832, S. 110. 
